碘酸锌性质表

碘酸锌的一些性质如下所述。

基本信息
中文名：碘酸锌
化学式：Zn(IO3)2
CAS号：7790-37-6
英文名：Zinc iodate
外观：无色晶体或白色粉末

结构与性质
 结构 晶系 单斜晶系 空间群 P21 晶胞参数 a = 10.931(1)Åb = 5.126(1)Åc = 10.929(1)Åβ = 119.95(1)°V/Z = 530.6(4)Å3/4Phanon, Delphine; Bentria, Bachir; Jeanneau, Erwann; Benbertal, Djamal; Mosset, Alain; Gautier-Luneau, Isabelle. Crystal structure of M(IO3)​2 metal iodates, twinned by pseudo-merohedry, with MII: MgII, MnII, CoII, NiII and ZnII. Zeitschrift fuer Kristallographie, 2006. 221 (9): 635-642. DOI:10.1524/zkri.2006.221.9.635 晶体堆积系数 55%梁敬魁, 王朝果. 电极性材料碘酸锌的晶体结构[J]. 人工晶体学报, 1982(z1):154. 键长（I—O） 1.81Å梁敬魁, 王朝果. 碘酸锌的晶体结构[J]. 化学学报, 1982, 40(11):985-993. 键角（O-I-O） 98.4° 性质 热力学性质 ΔGf°(c) = 433.8 kJ·mol-1ΔHf°（1 mol·L-1）=-596.6 kJ·mol-1ΔGf°（1 mol·L-1）=-402.9 kJ·mol-1S°=124.7 J·K-1·mol-1无机化学丛书 第六卷 卤素 铜分族 锌分族. 科学出版社. pp 732. 2.12.8 第VII族含氧酸盐

溶解性
在水中的溶解度
500px
 Zn(IO3)2·2H2O在水中的溶解度为(1.549±0.007)×10-2 mol·L-1（298.15 K）。Clever, H. Lawrence; Derrick, M. Elizabeth; Johnson, Susan A. The solubility of some sparingly soluble salts of zinc and cadmium in water and in aqueous electrolyte solutions. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 1992. 21(5): 941-1004. DOI:10.1063/1.555909
在四氢呋喃-水溶液中的溶解度
 四氢呋喃浓度  介电常数  溶解度（mol/L） 0  78.48  15.56×10-3 5  75.18  11.03×10-3 10  71.76  7.71×10-3 15  68.29  5.23×10-3 20  64.60  3.57×10-3 25  60.69  2.39×10-3 30  56.59  1.52×10-3 40  48.22  0.79×10-3
 此表为25°C的数据Hiroshi Miyamoto. Solubilities of iodates of alkaline earth and transition-metal elements in tetrahydrofuran-water mixtures . Nippon Kagaku Kaishi, 1972. (3): 659-661. DOI:10.1246/nikkashi.1972.659

 谱图数据 
 UV-Vis λmax ? nm 消光系数, ε ? IR Spectral bands（cm-1）  Lattice mode：73 vw, 101w, 141 ms, 180 w, 255 wv5IO6：327 vs, 354 vsv4IO6：418 msv3IO6：724 sv1IO6：769 vs, 791 sh841 shKochuthresia, T. C.; Gautier-Luneau, I.; Vaidyan, V. K.; Bushiri, M. J. Raman and FTIR Spectral Investigations of Twinned M(IO3)​2 (M = Mn, Ni, Co, AND Zn) Crystals. Journal of Applied Spectroscopy, 2016. 82 (6): 941-946. DOI:10.1007/s10812-016-0209-1 RamanSpectral bands（cm-1） Lattice mode: 80 w, 113 w, 132 w, 152 ms, 173 sh, 189 s, 267 wv5IO6: 327 vs, 354 s, 391 msv4IO6: 424 sv3IO6: 735 sv1IO6: 760 sh, 782 vs815 s, 836 sh NMR 1H NMR  不适用 13C NMR  不适用 MS 主要碎片的质量 ?

参考文献

category:化学性质表